J78i. F^^^"' McirL 9 
ta emaille, fom kunde önfkas , med fullkomlig 
glans, fom eljeft fv ärligen kan erhållas, och 
bellod fedan utan förändring uti ftrångaftepro- 
ber-ugns hetta, hvilket eljelt icke vanligen plä- 
gar hånda, där järnet är med. 
(T) Åtfkilliga forfok hafva ock vidare blif- 
vit gjorde med uplosningar af Cobolt och Zink 
uti vitriolfyra, eller med deras vitrioler, på 
hvarjehanda fått och med fiere iöråndringar. 
Men dä vitriolfyran med någondera varit nyt- 
tjad, liar af deras gemenfamt fällda kalker^ uti 
calcination ej erhållits annat, ån 1 vartbruna 
färger. Flera fädana forfok åro redan uti den 
förra afhandlingen nämnde. Således lårer grö- 
na fårgen ej kunna frambringas annorlunda , 
ån medelft defia ämnens uplösning uti falt- och 
fal tpetter- fyrorna eller uti bägge tillika. Zink- 
kalken lårer ock blifva den enda tjen liga til 
denna eljeft flygtiga fårgens Agerande. 
c) Solution af ren Nickelmalm ifrån Cas- 
fel, hvaruti Zink uplöftes til full måttningj 
fälldes väl med Alkali til vacker ljusgrön färg ; 
men uti calcination förgick det gröna och kal- 
ken fmålte lätt enfam, med Arfenicalifl^ lukt, 
til glas af v^ok^x Mg-giil färg; hvilken, fåforri 
ganfl^a låttfmålt och af högre couleur än Nea- 
pelgult 5 bör vara tjenlig för emailleurer , om 
mera tilgång han blitva af fam,ma äm.ne. 
f) Med uplösning af hvit tung-jord i (ked- 
vatten, år ock förfök gjordt til at, i blandning 
med Cobolt-folutionen, kunna erhålla en kalk , 
fom efter calcination fl<ulle antaga grön färg. 
Men denne fvartnade ockfä, famt fmäite gan^l^a 
lått för lig fjelf, gifvande blå färg i fmältning 
A 5 med 
